212 ACADEMIE DES SCIENCES. 



de sucre fournissait au four électrique une fonte riche en niobinm et en 

 tantale. La masse métallique, traitée par l'acide fluorhydriquc additionné 

 d'acide nitrique, puis par le fluorure de potassium, donnait un mélange de 

 fluotanlalate et de fluoxyniobate. En appliquant à ces sels la méthode de 

 séparation de Marignac, nous avons préparé environ 4""^ de fluoxyniobate 

 et de fliiolantalale de potassium. 



» Le mélange de ces deux sels a été épuisé six fois par l'eau bouillante. 

 Le fluotantalate restant, après avoir été lavé à l'eau distillée, a été décom- 

 posé par son poids d'acide sulfurique dans une capsule de platine. Le pré- 

 cipité blanc lavé avec soin i\ l'eau chaude a été calciné. L'acide tanlalique 

 retient, après lavage et oalcination, o,32 de soufre à l'état d'acide sulfu- 

 rique sous forme de combinaison. On mélange à cet acide tantalique 

 lo pour loo de carbonate d'ammoniaque pur, puis on calcine. Cette opé- 

 ration est répétée deux fois. 



» Après nous être assuré de la pureté de l'acide tantalique par la déter- 

 mination de sa densité et de son poids moléculaire, nous avons cherché 

 à le réduire par le carbone, à la température du four électrique. 



» Nous rappellerons que Berzélius, en chauffant le fluotantalate de po- 

 tassium avec du potassium, a obtenu une poudre grise ne conduisant pas 

 l'électricité et d'une densité de io,o8. 



M Henri Rose, en décomposant par le sodium le fluotantalate du même 

 métal, a recueilli une poudre noire d'une densité de 10,78 et bonne con- 

 ductrice de l'électricité. 



» Children, par l'électrolyse de l'acide tantalique au moyen d'un cou- 

 rant intense, obtint un tantale de couleur jaune rougeàtre et très cassant. 



» Enfin Marignac, en décomposant un fluotantalate par l'aluminium, 

 a préparé et décrit un alliage cristallisé de tantale et d'aluminium. 



» L'acide tanlalique était regardé jusqu'ici comme iniusible et irréduc- 

 tible par le carbone. Nous avons additionné cet acide tantalique d'une 

 quantité de charbon de sucre correspondant à la réaction : 



Ta^O' + 5 C = 2Ta -¥- 5C0. 



)) Pour obtenir une fonte ne contenant que peu de carbone il est utile 

 d'augmenter de -^ la projiortion d'acide tantalique. 



» Ce mélange a été aggloméré par la pression sous forme de petits 

 cylindres qui ont été chauffés au four Perrot dans une brasque de charbon 

 de sucre. Après cette calcination qui donne au mélange une certaine 

 consistance, on dispose ces cylindres dans un creuset de graphite que l'on 



